II. Abteilung. Naturwissenschaftliche Sektion. 13 



Das Atomverhältnis von Metall zu Schwefel ist bei 



M. S. 

 Analyse I ... 1,0 : 1,0 

 Analyse II . . . 1,0 : 1,0 

 Analyse III . . . 1,0 : 1,0 

 Analyse IV . . . 1,0 : 1,0 



Diese Zahlen zeigen nahezu das Verhältnis 1:1; sie ergeben weder 

 einen Überschuß an Schwefel bei dem einen, noch einen Mangel bei dem 

 anderen Erz. Immerhin läßt sich aus den Resultaten dieser wenigen 

 Analysen ein allgemeiner Schluß nicht ziehen. Es mußte also durch 

 weitere Experimente nachgewiesen werden, ob die Zinkblende tatsächlich 

 zuviel Schwefel besitzt, und ob diese Erscheinung als Unterscheidungs- 

 merkmal der beiden dimorphen Erze angesprochen werden kann. 



Ein Überschuß von Schwefel ist in dreierlei Form möglich: 



1. als freier Schwefel, 



2. als Schwefel in fester Lösung und 



3. in Form von höheren Sulfiden. 



Freier Schwefel läßt sich mit Hilfe der Vakuumdestillation leicht nach- 

 weisen, da er im Vakuum schon bei gewöhnlicher Temperatur flüchtig ist 

 und bei 50 — 60° vollständig sublimiert. Selbst geringe Mengen von 

 0,5 — 1 mg werden an einer kalten Stelle im Glasrohr als deutlich weißer 

 Anflug sichtbar. Ich erhitzte daher 0,5 g gepulverte Zinkblende von 

 Picos de Europa und Laurenburg im Vakuum einer Beutellschen Queck- 

 silberluftpumpe (Centralbl. f. Mineralog. 1911, S. 491; Jahresber. d. 

 Schles. Ges. 1910, S. 1; Chemikerztg. 1910, Nr. 150) im Wasserbade bis 

 auf 100°. Hätte die Zinkblende nach Angabe von J. Weber einen Über- 

 schuß von 1 — 2 °/ Schwefel, so müßten in diesem Falle 5 — 10 mg 

 Schwefel abdestilliert worden sein. Ich konnte aber weder einen Anflug 

 von sublimiertem Schwefel, noch einen Gewichtsverlust der Zinkblende 

 feststellen. 



In dem Glauben, daß vielleicht nur unwägbare Spuren von freiem 

 Schwefel in der Blende enthalten sein könnten, brachte ich eine noch 

 schärfere Methode zum Nachweis von freiem Schwefel in Anwendung. 

 A. BeuteU (Centralblatt f. Min. etc., Jahrg. 1913, S. 758—767) hat in seiner 

 Arbeit über die Zersetzung des Hauerits nachgewiesen, daß geringe Spuren 

 freien Schwefels im Vakuum ein Stück blankes Silberblech nach kurzer 

 Zeit schwärzen. In ein einseitig zugeschmolzenes Glasrohr schloß ich 

 etwa 0,5 g Zinkblende und ein Stück Silberblech so ein, daß eine Be- 

 rührung beider nicht stattfinden konnte. Dieses Rohr wurde durch einen 



